( ?-^ ) 



niiim, et de 35o" pour le bronze d'uluminium, le nickel et ses alliages. 



i> I.a charge minima nécessaire pour produire l'allongement par recuit 

 avec une vitesse sensible (rupture en Se™) est assez forte à ces tempéra- 

 tures limites; cette charge minima décroît rapidement avec l'élévation de 

 température jusqu'à prendre une valeur très faible. On atteint alors la 

 température de recuit complet du métal, qui est de iSo" pour le zinc, voi- 

 sine de joo° pour l'aluminium, supérieure à 5oo" pour les autres métaux 

 étudiés. 



» Les allongements à la rupture, suivant les métaux et les températures, 

 sont composés d'un seul ou de plusieurs des trois modes d'allongement 

 proportionnel, par recuit et par striction. Ainsi le nickel et le bronze d'alu- 

 minium présentent jusqu'à 3.50" l'allongement proportionnel, et au-des- 

 sus de 35o° l'allongement proportionnel et par recuit; le cuivre possède 

 les trois modes d'allongement à toutes les températures; le zinc s'allonge 

 à i5o° par recuit et par striction, et à 200° il ne s'allonge plus que par 

 striction. Aussi les allongements de rupture ne suivent-ils aucune règle 

 précise. 



» Le Tableau suivant donne les allongements pour 100 (mesurés sur 

 iS*^"") correspondant aux charges de rupture indiquées plus haut : 



1.')". UIO". 130". 200°. 250". 300°. 3.50». 400°. 460°. 



Cuivre 3o 3o 3o 3o. 29 -îo i,J 10 » 



Aluminium .1 5 ô 4 1 '4 io 20 i3 



Nicliel 16 16 iG 17 20 2 1,5 23 21 i.j 



.\rgenl 26 28 3o 29 29 18 1 .3 1 3 11 



Bronze d'aluminium 19 22 21 22 21 19 i."> 21 23 



Cuivre, fer, nickel 40 3i 3i 34 3o 23 20 j.^ i3 



1.-)». 70". l.M". 200". -1M\ 300". 



Zinc 16,.") ^Joo .joo 4" 3 2 



» Le zinc devient très ductile de 70" à 180"; c'est la température à la- 

 (pielle il se lamine ; au delà de 200", il devient, comme on sait, très friable 

 et n'a plus aucune ductilité. 



» Certains métaux, l'argent, le nickel, surtout le cuivre et ses alliages, 

 semblent donner aux températures où ils possèdent l'allongement par re- 

 cuit des allongements allant en décroissant avec les charges qui provoquent 

 la rupture ( ' _). 



(') Peul-êlre y a-t-il pour le cuivre, aux lempéralures les plus élevées des essais, 

 une altération du métal due aux conditions dans lesquelles ont été faites les expériences. 



